La Gaceta industrial (1877-09-25 00:00:00), página 14

Un ejemplar del filón Juíjal (Logrosán).... 84.339 p. %
— de la mina Amistad (Z. la Mayor)... 72.647 —
— — Providencia (Trujillo)... 64.415 —
— — San Salvador (Cáceres)... 77.073 —
— — Esmeralda... 77.060 —
— — Abundancia... 62.595 —
— — Las Camelias... 55.688 —

Al notable tipo de fosforita testácea, corresponde el mineral de los criaderos de la Aliscada. Unas veces estas fosforitas son testáceas planas; pero más generalmente se presentan en concreciones testáceas curvas. El análisis de un ejemplar, tomado en la mina Confianza, ha dado:

Fosfato cálcico tribásico.................. 80.774
Fluoruro cálcico.......................... 4.026
Cloruro cálcico........................... índicios.
Carbonato cálcico........................ 47.000
Sulfato cálcico........................... índicios.
Oxido férrico................................ 0.080
Silice........................................ 0.100
Agua higroscópica........................ 0.850
Pérdidas...................................... 0.473

400.000

Las fosforitas compactas se encuentran de preferencia en el Calerizo de Cáceres y en el filón Costanaza de Logrosán, pero no dejan de presentarse en los criaderos intercalados en granito, como por ejemplo sucede en las minas Consecuente, Ceclevinaria y Amistad. Su contenido en fosfato cálcico tribásico puede llegar á ser notable: una muestra de la Amistad ha dado al ensayo 74.844 por 100; pero no son en término medio las que mejor ley suelen alcanzar.

El grupo de fosforita terrosa es mucho más frecuente que el anterior, y comprende variedades de textura granada más ó menos gruesa, pasando á la compuesta ó, por el contrario, á constituir masas friables y hasta depósitos del todo pulverulentos. Como constantemente lleva en mezcla alguna cantidad, por otra parte muy variable, de caliza ó de cuarzo ó de las dos cosas, presenta esta fosforita diferencias al analizar distintos ejemplares.

Un ejemplar de la mina Esmeralda de Cáceres ha dado al análisis:

Fosfato cálcico tribásico.................. 84.040
Fluoruro cálcico.......................... 5.049
Cloruro cálcico........................... índicios.
Sulfato cálcico........................... id.
Oxido férrico................................ 0.430
Peróxido de manganeso..................... índicios.
Alumina..................................... id.
Silice......................................... 10.000
Agua higroscópica........................ 0.400
Pérdidas..................................... 0.381

400.000

El cuadro siguiente representa los resultados obtenidos en el análisis de un ejemplar procedente de la mina Abundancia, en el que, como vemos, hay una cantidad muy grande de cuarzo:

Fosfato cálcico tribásico.................. 10.780
Fluoruro cálcico.......................... 2.514
Cloruro cálcico........................... índicios.
Carbonato cálcico........................ 3.182
Oxido férrico................................ 0.310
Peróxido de manganeso..................... índicios.
Silice......................................... 32.650
Agua higroscópica........................ 0.300
Pérdidas..................................... 0.264

400.000

Las fosforitas terrosas, coherentes ó no, se encuentran principalmente en el Calerizo, pero alguna vez se hallan también en otros criaderos, siendo en este último caso, por lo general, fríables y probablemente resultado de la desagregación de las térmico-palmeadas. Al estado pulverulento, nada en sus caracteres hace sospechar la presencia del fosfato; y sin embargo, puede alcanzar una ley muy elevada; sirva, en efecto, de ejemplo, una muestra procedente de la mina Aragonesa, de Cáceres, que resultó con 82.419 por 400.

La apariencia dominante en las fosforitas del quinto grupo ó sea de las resinosoides, es también la que resulta de un estado concrecionado, pero se las designa con el expresado nombre en virtud de su brillo que, variando desde el resinoso hasta el que puede considerarse intermedio entre el cero y el craso, las diferencia tanto de todas las demás, que en nada exteriormente se parecen á ellas. A este resultado, contribuye también su textura compacta y su color amarillento-verdoso, amarillento-azulado, amarillento de miel, verde-amarillo, pardo-rojizo y de carne.

La ley en fosfato de las fosforitas resinosoides es bastante elevada. El término medio de dos ensayos en la variedad mamilar ha dado 79,94 por 100 de fosfato cálcico tribásico, y el de otros dos de las variedades compactas 81,5 por 100. Ensayado un ejemplar brechoido, que reunía varios tipos, ha suministrado 66,26 por 100.

En otra Memoria que tenemos á la vista, titulada El estudio sobre las minas de fosfato de cal del distrito de Cáceres, del señor Eugenio Dalencón, empresa en dicha capital en 1872, encontramos también algunos datos interesantes sobre la composición de los fosfatos de la misma provincia.

Según el Sr. Dalencón, la riqueza del mineral en las pizarras varía entre 60 á 84 por 400 de fosfato de cal tribásico. No obstante, en la práctica, ó sea para la venta y las remesas al comercio, sería difícil allanar el tipo del 70 por 100, sin gran pérdida de materiales. Este mineral se compone de silice, alúmina, óxido ó pirita de hierro, carbonato y fosfato de cal, en las proporciones siguientes, que pueden mencionarse como resultados extremos, obtenidos en diferentes análisis:

    Minimum.
    Maximum.

    Silice y alúmina
    44,00 por 400.
    48,00 por 400.

    Hierro (1)
    3,00
    4,70

    Carbonato de cal
    »
    2,30

    Fosfato de cal
    54,00
    78,00

    Total
    100,00
    100,00

De donde resulta como término medio una riqueza de 64,50 por 100, confirmada por la experiencia en la explotación de diferentes minas en las pizarras.

En los granitos, la riqueza del fosfato tribásico varía entre 65 y 80 por 100. El mineral retiene:

    Minimum.
    Maximum.

    Silice
    19,00 por 100.
    45,00 por 100.

    Carbonato de cal
    3,00
    »

    Hierro y alúmina
    9,00
    2,00

    Cloruros y fluoruros
    14,00
    8,00

    Fosfato de cal
    53,00
    75,00

    Total
    100,00
    100,00

(Se continuará.)

FRANCISCO BALAGUER.

(1) Suponemos que el Sr. Dalencón querrá decir hierro en estado de óxido ó de pirita.